— 77 — 



' Äl & S% 2S (эмпирич. составъ смеси и теоретически слож- 

 , ный ангидрщъ самыхъ устойчивыхъ сили- 



катовъ). 



А1 % 8i i 2 силлиманитъ. 

 Ф 



Ф 



A\O it корундъ. 



Способъ образовала кремнеглиноземистаго соединешя при этой 

 реакцш не вполне ясенъ. Т. к. онъ не плавится при температура 

 печи и т. к. стекло, въ которомъ онъ находится также не пла- 

 вится, то возможны два предположена: или теплота соединешя 

 А1„0 3 съ SiO, въ Al 2 SiO :< такъ велика (на ея выд-влеше ука- 

 зываетъ и свтлеше смеси предъ сплавлешемъ), что сплавляетъ 

 кремнеземъ, въ которомъ иглы AkSiO^ и выкристаллизовываются, 

 или теплота соединешя А1,0, } съ 2$г0 2 очень велика— происхо- 

 дить расплавлеше теоретическая соединешя Äl 2 S\O i: которое 

 однако сейчасъ же распадается на А1 2 8гО, и на 8г0,. Это по- 

 следнее предположеше объясняете — необходимость для лучшаго 

 сплава отношенШ между глиноземомъ и кремнеземомъ, какъ 

 Al, О, : 2SiÖ. 2 и дальнМпйй ростъ кристалловъ Al, SiO ь при бо- 

 лее продолжитель номъ нагреванш смеси (вслтдаше продолжающа- 

 гося распадешя сплава А1.^8%0.). Аналогичный процессъ будетъ 

 представлять изменеше Al b S%0^ при дальнейшемъ нагреванш. 



Исскуственное получете силиката А\ Si 3 0, 8 . Это соеди- 

 неше, въ виде ß ромбической разности, получается, какъ мы ви- 

 дели, при предъидущей реакцш. Оно образуется и во многихъ 

 другихъ случаяхъ. Оно было получено С-тъ Клеръ Девиллемъ и Еа- 

 рономъ при действш фтористаго алюмишя на кремнеземъ, фторй- 

 стаго кремшя на глиноземъ или при взаимодействш фтористыхъ 

 соединений алюмишя и кремшя. При действш этихъ летучихъ сое- 

 диненна на глины получается тоже самое соединеше. Ихъ анализы 

 дали: 



SiO, 

 АЮ 21 



Эти числа далеко не вполне подходятъ къ формуле А\ Si 3 O i 8 и 

 несколько лучше отвечаютъ отношешю 8SiO„ . 11 Al, О, —однако 







Teopia для 



. . . 29.1 . 



. . 29.5 . 



. . 30.6 



. . . 70.9 . 



. 70.2 . 



. . 69.4. 



